(iSgl ===== 



sur le marbre d'une commode, souvent l'aiguille est attirée, souvent l o 1 6. 



aussi elle est repoussée, quelquefois elle reste immobile. L'auteur dit 

 avoir égalemenl produit ces effets avec tous les corps qu'il s'est avisé 

 d'éprouver. Il ne dit pas si son aiguille éleclrométrique est ou non 

 éieclrisée immédiatement 3 mais d'après ses expressions il semblerait 

 qu'elle ne l'est point , et qu'elle lient seulement lieu d'un corps très- 

 mobile. La vertu, soit attractive soit répulsive, lui a toujours paru 

 ne durer que quelques instans , mais on la reproduit eu posant de 

 nouveau le disque sur le marbre. .- B. 



* V^^'V *^*-*-VW* 



Juillet 1816. 



. ISom'eaii moyen de purifier le platine. 



Dans le Journal des Sciences et des Arts publié à Florence , le Piiiiosophicai 

 marquis Ridolfi a donné un nouveau procédé pour purifier le pla- Magazine. 



tine. Ayant considéré que personne n'avait pu combiner le soufre avec 

 le platine , il conçut l'idée qu'en convertissant en sulfure tous les 

 autres métaux qui se trouvent dans la mine de platine, il serait aisé 

 de purifier ce métal. Son procédé est très-simple; il sépare d'abord 

 du platine brut quelques-unes des substances étrangères qui y sont 

 mêlées, et il lave le reste avec de l'acide nitro-muriatique, affaibli 

 avec quatre fois son poids d'eau; il le fond ensuite avec la moitié de 

 son poids de plomb pur, il le jette dans l'eau froide, et il pulvérise 

 l'alliage qu'il a ainsi obtenu ; il le mêle avec une portion égale dé 

 soufre, et le jette dans un creuset de hesse, chauffé au rouge blanc; il 

 couvre le creuset promptement, et le maintient pendant dix minutés 

 exposé à une chaleur intense. Lorsque tout est refroidi, ou trouve sous 

 les scories un culot métallique, friable, composé de platine, de plomb 

 et de soufre. Ce culot fond avec une petite addition de plomb : le soufre 

 se sépare avec de nouvelles scories, et il ne reste plus qu'un alliage de 

 plomb et de platine. M. Ridolfi le chauffé jusqu'au rouge blanc , et dans 

 cet état il le bat avec un marteau chaud sur une enclume chaude, ce 

 qui en fait sortir le plomb en fusion; l'alliage se briserait s'il n'était 

 pas chauffé au rouge blanc lorsqu'il est battu. Le platine. ainsi obtenu 

 ,est ductile, malléable, et a autant de ténacité que celui qu'on obtient 

 du rauriate ammoniaco de platine. M. Ridolfi est parvenu à en faire 

 des feuilles et des fils presque aussi minces que ceux que l'on prépare 

 avec de l'or. Sa pesanteur spécifique était égale à 22,63o. 



En répétant ce procédé différentes fois, M. Ridolfi ne trouva pas 

 toujours le platine en masse au fond du creuset, il était quelquefois 

 disséminé eu globules parmi les scories : dans ee cas il traita la niasse 

 avec un peu d'acide sulfurique affaibli; les globules furent bientôt 



